15 



Poneriden aus sechs, bei den Myrmiciden aus fünf Segmenten gebildet; die Kopfform weicht 

 von der des Arbeiters und Weibchens stets ab; die Netzaugen sind immer gross. 



Ilntersclieidung von Bcrustein nnd Kopal. 



Die Literatur der Bernstein- Inclusa gibt Beweise, dass mancher Kopal von den 

 Autoren für Bernstein gehalten und daher manches in Kopal eingeschlossene Thier als Bern- 

 steinthier beschrieben worden ist. Da es aber für die Palaeontologie nicht gleichgültig ist, 

 dass sich in die Bernsteinfauna Kopalthiere einschmuggeln, da sonst alle Schlüsse illusorisch 

 werden, so ist es von besonderer "Wichtigkeit, dass die Autoren, welche Bernsteinthiere be- 

 schreiben, auch sicher im Stande seien, Kopal von Bernstein zu unterscheiden. Es ist hier 

 nicht meine Aufgabe, eine strenge Charakteristik dieser beiden Harze zu geben, und ich 

 könnte es ohne vorausgegangene umfassende Untersuchung, besonders in chemischer Be- 

 ziehung, nicht wagen, diess zu thun, doch glaube ich, dass es nicht ganz unnütz sein dürfte, 

 wenn ich das Wesentliche meiner Beobachtungen hier mittheile. 



1. Bernstein ist härter als die Kopale. Beide haben wol beiläufig die Härte von 

 Gyps und Steinsalz, also den zweiten Härtegrad der Mineralogen, unterscheiden sich aber, 

 so wie diese beide Mineralien, bei genauerer Prüfung. Wärend eine glatte Fläche am Bern- 

 steine mit dem Fingernagel nicht ritzbar ist, so lässt sich Kopal deutlich mehr oder weni- 

 ger ritzen. 



2. Bernstein hat einen höheren Sclvnielzpunlct als die Kopale. Wenn man Bernstein 

 mit einer glatten Fläche auf der rauhen Seite von Handschuhleder rasch in kui-zen Zügen 

 an derselben Stelle reibt, so wird seine Oberfläche noch glatter und glänzender, wärend 

 Kopal rauher und glanzlos wird, auch an das Leder theilweise anklebt, indem er in Folge 

 der durch die Reibung freigewordenen Wärme schmilzt und sich schmiert, so dass man mit 

 dem Eeiben kaum fortfahren kann. Ferner kann man Bernstein mit einer feinen Laubsäge, 

 auch in raschen Zügen, zersägen, was bei Kopal nur dann möglich ist, wenn man die 

 grössere Erhitzung vermeidet, indem man langsam sägt oder die Säge stets nass erhält. 



Einige von mir gemachte Versuche über den Schmelzpunkt von Bernstein und Kopa- 

 len mögen noch hier erwähnt werden. Ich gab in dünne ari einem Ende zugeschmolzene 

 Glasröhrchen Bernstein und mehrere Kopal -Sorten, zog die Glasröhrchen nahe dem offenen 

 Ende fein aus, so dass nur eine sehr geringe Kommunikation mit der athmosphärischen Luft 

 blieb und stellte sie in ein Oelbad, in welchem auch ein bis 360 " C. getheiltes Thermometer 

 eingesenkt war. 



Westafrikanische und westindische Kopale schmolzen schon vollständig unter einer 

 Temperatur von 200 " C, Zanzibar- Kopal hingegen zeigte bei mehrmaligen Versuchen bei 

 210 — 220" C. ein theilweises Schmelzen, indem jedes Stückchen mit einem kleinen Tropfen 

 an die Glasröhre angeschmolzen ist; bei gesteigerter Temperatur zeigte sich aber bis 360° C. 

 keine weitere Veränderung, so dass daher nur das leicht schmelzbare Harz dieses Kopals 

 geschmolzen ist, wärend der übrige Theil jedenfalls erst über 360" C. schmilzt. Bernstein 

 bleibt bis zu dieser Temperatur noch vollkommen fest, so dass er an die Glasröhre nicht 

 anschmilzt und die Stückchen nach der Erhitzung noch eben so scharfkantig sind, wie sie 

 vor der Erhitzung waren. Diess stimmt jedenfalls nicht mit der Angabe mehrerer Chemiker 

 überein, welche für Bernstein den Schmelzpimkt von 280 — 290" C. angeben. 



